153 



W. Heldt, Studien über die Cämente. — Da der ver- 

 storbene Verf. in seiner Arbeit für die Kieselsäure die Formel SiO» 

 angegeben bat, so folgen -wir dieser Angabe aucb in dem Berichte. 

 Der Zweck der Arbeit, welcher eine Menge sehr lehrreicher Experi- 

 mentalversuche zu Grunde liegen, ist die Begründung der Erhärtung 

 hydraulischer Mörtel. Da die hydraulischen Cämente Kieselsäure, Thon- 

 erde Kalk, Wasser, Kohlensäure als wesentliche Bestandtheile k ent- 

 halten, so entsteht die Frage; welcher Combination der angegebenen 

 Stoffe dankt der hydraulische Cäment seine hervorragende Eigen- 

 schaft. Es wurden zu dem Zwecke Versuche angestellt, ob es eine 

 Verbindung von Kieselsäure mit Kalk giebt, welche mit Wasser er- 

 härtet, sodann von Kieselsäure mit Thonerde, oder von Thonerde mit 

 Kalk, und schliesslich welche Veränderungen ein erhärteter Cäment 

 durch das Wasser, in welchem er sich befindet, erfährt. I. Kiesel- 

 saure Kalkverbindungen. a) Saurer kieselsaurer Kalk (Ca O. 

 2Si0 3 +2aqi, erhalten durch Füllung von Ca Cl mit Wasserglas 

 kann weder lufttrocken noch geglüht mit Wasser oder überschüssigem 

 Kalkhydrat zum Erhärten gebracht werden, b) Basische Kalksilikate. 

 Der Niederschlag, welchen man erhält, wenn man CaCl mit 2 /s kiesel- 

 saurem Natron versetzt, erhärtet für sich nicht, wohl aber, wenn man 

 ihn mit überschüssigem Kalkbrei ansetzt; der Niederschlag saugt sehr 

 schnell CO 2 aus der Luft an. Es wurde nun ermittelt, ob durch Glü- 

 hen von Kalk und Kieselsäure in verschiedenen Verhältnissen in 

 Wasser oder Kalkbrei erhärtende Mörtel hergestellt werden könnten. 

 1. 2 Aeq. reiner Aetzkalk aus Marmor mit 1 Aeq. staubförmiger 

 SiO 3 aus Wasserglas durch Salmiak gefällt, innigtgemengt und im 

 Platintiegel 4 Stunden geglüht gibt ein weder mit Wasser noch Kalk- 

 brei erhärtendes Product; wird dagegen feingepulverter Opal mit künst- 

 lich dargestelltem Ca O. CO* in dem angegebenen Verhältniss 5-6 Stun- 

 den geglüht, so erhält man ein Pulver, das mit Kalkbrei an der Luft 

 langsam erhärtet. 2. 3 Aeq. gebrannter Marmor und 1 Aeq. SiO* 

 lieferte ebenfalls ein nicht erhärtendes Product, auch wenn Opal und 

 künstlich dargestellte Ca O.CO 2 angewendet wurden. 3. 4 Aeq. ge 

 brannter Marmor und 1 Aeq. SiO 3 5—9 Stunden zusammengeglüht 

 erhitzt sich heftig mit Wasser, zum Beweise, dass das Verhältniss 

 ISiO 3 . 4 Ca O in der Hitze keine chemische Verbindung bildet; bei 

 Anwendung von noch mehr Aeq. Ca O auf 1 Aeq. Si O 3 wurden ebenso 

 -wenig erhärtende Verbindungen erhalten. Der einzig richtige und 

 sichere Weg bleibt darum der, Kalkhydrat und Wasserglas in be- 

 stimmten Verhältnissen zu combiniren. Zweifünftel kieselsau- 

 rer Kalk wird erhalten und ist nach 24 Stunden erhärtet, wenn man 

 in einem Kölbchen gelöschten gebrannten Marmor mit 2 / 5 kieselsaurem 

 Natron übergiesst; wird das erhärtete Salz gepulvert und geglüht, 

 so erhärtet er mit Wasser nicht wieder; aber erhitzt sich sehr stark 

 mit Wasser, woraus hervorgeht, dass es in CaO und in ein weniger 

 basisches Kalksilikat zerfallen ist. In allen guten Cämenten ist das 

 Verhältniss von CaO : SiO 3 = 6 : 2 und nimmt mit Wasser zusanv 



